## ANALISIS MUTU BATU BATA MERAH PEJAL TRADISIONAL DI JAKARTA TERHADAP SNI 15-2094-2000
Tommy Syaelendra, Erna Septiandini, Nira Nasution

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kualitas  bata  merah  pejal tradisional yang di distribusikan di Jakarta dengan menggunakan SNI 15-2094-2000 sebagai acuannya. Pengujiannya berupa pengujian sifat tampak,  ukuran  dan  toleransi,  kuat  tekan,  penyerapan  air,  kerapatan semu dan kandungan garam yang berbahaya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  dan  deskriptif. Sampel  yang  digunakan  sebanyak  30  buah  benda  uji  dari  toko material. Di setiap kotamadya diambil 3 toko material untuk diambil 30 buah  benda  uji.  Di  Jakarta  terdapat  5  Wilayah,  maka  dari  5  Wilayah tersebut  didapat  450  buah  benda  uji.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian di laboratorium yaitu bata merah pejal yang diuji dilihat dari ukuran  dan  toleransi  serta  dilihat  dari  kuat  tekannya  tidak  memenuhi standar.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Hasil analisis dari ketiga pengujian sifat tampak tersebut menunjukkan  sampel batu bata merah pejal tradisional di tiap-tiap wilayah memenuhi  SNI 15-2094-2000. 2). Hasil analisis ukuran dan toleransi batu bata merah pejal tradisional di tiap-tiap wilayah tidak memenuhi  SNI 15-2094-2000. 3). Hasil analisa untuk  kuat  tekan  rata-rata wilayah  TX,  TZ,  SX, SZ,  BX  dan  UY  tidak memenuhi  tingkat  mutu  bata  merah  pejal  yang  ada  di  SNI  15-2094- 2000  karena  hasil  kuat  tekan  rata-rata  <  50  kg/cm 2 .  Sedangkan  nilai kuat tekan wilayah TY, SY, BY, BZ, UX,UZ, PX, PY dan PZ memenuhi tingkat mutu bata merah pejal yang  ada di SNI 15-2094-2000 karena hasil kuat tekan rata-rata  > 50 kg/cm 2 . 4). hasil analisa penyerapan air untuk wilayah TX–TY, SX–SY-SZ, BX-BY-BZ, UX–UY-UZ dan PX-PY- PZ lulus uji SNI 15-2094-2000. 5). Hasil analisa untuk kerapatan semu adalah semua wilayah dari bata merah pejal memenuhi mutu SNI 15- 2094-2000. 6). Hasil analisa kandungan garam yang berbahaya di tiap- tiap  wilayah  memenuhi  SII  0021  -  78,  karena  nilai  kandungan  garam kurang dari 50%.
Kata kunci : bata merah pejal, kuat tekan
Tommy Syaelendra Alumni Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
Ir. Erna Septiandini, MT Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Jakarta, 13220
Dra.  Nira Nasution, M.Pd Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220

## PENDAHULUAN
Pembangunan perumahan di Jakarta sebagai salah satu kebutuhan pokok semakin meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Saat ini banyak sekali berdiri bangunan seperti perumahan,  apartemen  rumah  susun  dan  sebagainya.  Sebagian  besar  masyarakat  saat  ini masih  menggunakan  bata  merah  pejal  tradisional  sebagai  bahan  bangunan  yang  digunakan untuk komponen dinding, sehingga kebutuhan bata merah pejal tradisional pada saat ini masih tergolong cukup tinggi.
Bata merah pejal tradisional sebagai salah satu bentuk dari bahan bangunan, tidak lepas dari  pengamatan  bidang  teknik  bangunan.  Dari  segi  teknis,  bata  merah  pejal  tradisional diharuskan  memiliki  spesifikasi  tertentu,  yaitu  untuk  dinding  pemisah  ruangan.  Dengan meningkatnya  pembangunan  di  Jakarta,  baik  dalam  bidang  perumahan,  gedung  bertingkat, maupun  sarana  dan  prasarana.  Dan  juga  banyak  diminati  karena  harganya  yang  dapat terjangkau oleh masyarakat. Maka  permintaan pasokan bata merah pejal tradisional di Jakarta pun akan banyak pula.
Dengan  semakin  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  maka  segi  kualitas  atau  mutu  pun  harus dijaga agar dapat memenuhi standar. Mutu dan kualitas bata merah pejal tradisional merupakan salah satu faktor terpenting, karena keselamatan pemakai bata merah pejal tradisional akan lebih terjamin.
Sering kita jumpai di lapangan pada umumya mutu bata merah pejal tradisional dengan tampilan  kurang  baik,  seperti  mudah  rapuh,  retak-retak  pada  permukaan,  ukuran  yang  tidak seragam,  warna  pada  penampang  bata  tidak  merata,  tidak  siku.  Hal  ini  akan  mempengaruhi kualitas dari bangunan dinding yang digunakan.
Proses produksi bata merah pejal tradisional di Indonesia saat ini masih didominasi oleh industri kecil (home industry). Dimana proses pembuatannya umumnya masih secara tradisional, hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  sistem  pembakaran  batu  bata  merah  pejal  tradisional  yang  masih menggunakan  tungku.  Penggunaan  tungku  dalam  proses  pembakaran  menggunakan  bahan bakar kayu sehingga hasil pembakaran yang diperoleh pun akan bervariasi. Hasil yang bervariasi ini dapat mempengaruhi kualitas batu bata merah pejal tradisional yang di produksi. Selain itu proses  pencampuran  bahan  yang  kurang  homogen,  ketidakteraturan  dan  ketidakstabilan komposisi  dari  proses  pembuatan  bata  merah  pejal  tradisional  itu  sendiri  kurang  diperhatikan,
email : erna_sep@yahoo.com email : niranasution@yahoo.co.id
sehingga  akan  berakibat  mudah  rapuh,  dan  kurang  sempurnanya  proses  pembakaran  bata tersebut.
Selain itu pemilihan bahan dasar di dalam pembuatan bata merah pejal tradisional juga perlu diperhatikan. Karena juga akan berpengaruh pada mutu serta keawetan bata merah pejal tradisional  yang  dihasilkan.  Oleh  karena  itu  pemilihan  bahan  dasar  yang  tepat  diharapkan mengurangi  kemungkinan  timbulnya  pengaruh  yang  merugikan,  serta  diharapkan  dapat meningkatkan kekuatan dan keawetan batu bata merah pejal tradisional.
Mutu bata merah pejal terdiri dari beberapa komponen mutu. Seringkali belum diketahui oleh  masyarakat,  sehingga  didalam  memilih  bata  merah  pejal  dipasaran  hanya  berdasarkan pada  kebiasaan  maupun  kecenderungan  memilih  produk  dari  produsen  tertentu  yang  telah banyak  dipilih  orang  lain  tanpa  mengetahui  kualitas  yang  sebenarnya  sehingga  sering  terjadi kesalahan didalam memilih bata merah pejal.
Dengan  adanya  SNI  15-2094-2000  tentang  syarat  mutu  dan  cara  uji  bata  merah  pejal tradisional sebagai acuan yang digunakan, maka menjadi hal yang menarik untuk dianalisis mutu bata merah pejal tradisional yang di distribusikan di Jakarta. Dimana peneliti akan menguji mutu bata merah pejal tradisional. pengujian bata merah pejal tradisional meliputi sifat tampak, ukuran dan toleransi, kuat tekan, garam yang membahayakan, kerapatan semu dan penyerapan air.
Menurut  Drs.  IK  Supribadi  dalam  buku  Ilmu  Bangunan  Gedung,  bata  merah  pejal tradisional adalah batu buatan yang berasal dari tanah liat yang dalam keadaan lekat dicetak, dijemur beberapa hari sesuai dengan aturan lalu dibakar sampai matang, sehingga tidak dapat hancur lagi bila direndam air. Bata merah pejal merupakan bahan bangunan yang paling umum di gunakan, bata juga lazim disebut orang dengan batu bata. Sedangkan menurut SNI 15-2094- 2000, bata merah pejal tradisional adalah bahan bangunan yang berbentuk prisma segi empat panjang,  pejal  atau  berlubang  dengan  volume  lubang  maksimum  15%,  dan  digunakan  untuk konstruksi  dinding  bangunan,  yang  dibuat  dari  tanah  liat  dengan  atau  tanpa  dicampur  bahan aditif dan dibakar pada suhu tertentu. Penggunaan bata merah pejal yang dibakar untuk bahan bangunan telah dimulai dari zaman prasejarah oleh karena tingkat keawetan dari batu bata yang telah dibakar dengan baik dan cukup kuat melalui exposure dalam berbagai keadaan iklim. Unit bata yang modern telah dibuat dalam berbagai macam ukuran, bentuk, warna dan tekstur guna memenuhi ketentuan dari arsitektur modern.
Menurut Drs. Daryanto dalam buku pengetahuan teknik bangunan Bata merah pejal saat ini sedang dikembangkan macam-macam tipe campuran, antara lain : (1) campuran bahan tanah
liat + tanah kapur + kapur bubuk + semen, (2)campuran bahan tras kapur,  dan   (3)  campuran bahan tanah liat + pasir + kapur bubuk + PC.
Bentuk bata merah pejal umumnya merupakan prisma tegak (balok) dengan penampang empat  persegi  panjang.  Ukuran  bata  merah  pejal  di  berbagai  tempat  dan  daerah  tidak  sama besarnya disebabkan oleh karena belum adanya keseragaman ukuran dan teknik pengolahan. Biasanya bata merah pejal yang ada dipasaran berkisar antara 22x10½x4.8 cm sampai 24x11½x 5½ cm.
Jumlah  benda-benda  percobaan  yang  boleh  menunjukan  penyimpangan  dalam  ukuran-ukuran lebih dari penyimpangan maksimum yang telah ditentukan oleh :

## Tabel 1. Ukuran-Ukuran Penyimpangan Bata Merah Pejal
Kelas Bata Merah Pejal Penyimpangan Ukuran Mutu Tingkat I Tidak ada penyimpangan Mutu Tingkat II Satu buah dari sepulih benda percobaan mutu tingkat III Dua dari sepuluh benda percobaan
Sumber : Drs. Daryanto, Pengetahuan Teknik Bangunan (Jakarta : Bina Aksara1988)
Menurut V.N Varianzi dan S. P. Chandola dalam buku Consise Handbook of Civil Engineering (1996) Kekuatan bata merah pejal tergantung pada faktor- faktor :
(1) Komposisi material penyusun lempung,
(2) Pengolahan lempung dan pencetakannya,
(3) Pengeringan,
(4) Proses pembakaran dan pengeringan.
Menurut Standar Nasional Indonesia No. 15 – 2094 – 2000 ada enam syarat mutu bata merah pejal, yaitu :
1 Sifat Tampak Bata  merah  pejal  untuk  pasangan  dinding  harus  berbentuk  prisma  segi  empat  panjang, mempunyai rusuk-rusuk yang siku, bidang-bidang datar yang rata dan tidak menunjukan retak- retak.

## 2 Ukuran dan Toleransi
Tabel 2. Ukuran dan toleransi bata merah pejal untuk pasangan dinding.
Modul Tinggi Lebar Panjang M- 5a M- 5b M- 6a M- 6b M- 6c M- 6d 65 ± 2 65 ± 2 52 ± 3 55 ± 3 70 ± 3 80 ± 3 90 ± 3 100 ± 3 110 ± 4 110 ± 6 110 ± 6 110 ± 6 190 ± 4 190 ± 4 230 ± 5 230 ± 5 230 ± 5 230 ± 5
Sumber : SNI 15-2094-2000

## 3. Kuat Tekan
Tabel 3. Kuat tekan dan koe fisien untuk bata merah pejal pasangan dinding
Kelas Kuat tekan rata-rata minimum dari 30 bata yang diuji kg/cm 2 (MPa) Koefisien variasi dari kuat tekan rata-rata yang diuji (%) 50 100 150 50 (5) 100 (10) 150 (15) 22 15 15
Sumber : SNI 15-2094-2000

## 4. Garam yang Membahayakan
Berdasarkan  SII  0021-78,  garam  yang  mudah  larut  dan  membahayakan  serta  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  kerusakan  struktural Efflorescence pada  permukaan  bata  adalah magnesium sulfat (MgSO 4 ), natrium sulfat ( Na 2 SO 4 ), kalium sulfat (K 2 SO 4 ), dengan total kadar garam kurang dari 50%.
5. Kerapatan Semu minimum bata merah pejal untuk pasangan dinding adalah 1,2 gram/cm 2
6 Penyerapan Air maksimum bata merah pejal untuk pasangan dinding adalah 20%.
Dalam  penelitian  Muhammad  Nur  Rokib    tentang  “Pengaruh  Posisi  Pembakaran  Dalam Tungku  Terhadap  Daya  Lekat  (Bond  Shear)  Bata  Merah  Pejal”  Tahun  2002  yang  dilakukan dengan sampel sebanyak 15 buah dari tiap-tiap posisi pembakaran. Hasil penelitian ini adalah bata  merah  pejal  yang  berada  di  susunan  tengan  mempunyai  daya  lekat  (bond  shear)  yang optimum karena tempratur yang ideal tidak terlalu panas dan tidak kurang suhunya.
Dalam Penelitian Lili Chandra tenang “Studi Kuat Tekan Bata Merah Pejal Beralur Untuk Pasangan  Dinding”  tahun  2003  yang  dilakukan  dengan  sampel  sebanyak  20  buah.  Hasil penelitian ini adalah (1). Tidak terdapat perbedaan kuat tekan pada bata merah pejal beralur 4, 7 dan 9. Hal ini dikarenakan pada proses pembuatan benda uji alur-alur yang terdapat pada bata
merah pejal terisi oleh spesi (mortar)  jadi banyaknya alur pada bata merah pejal beralur tidak mempengaruhi  kuat  tekan.  (2).  Kuat  tekan  bata  merah  pejal  beralur  optimum  memenuhi  dari persyaratan  kuat  tekan  bata  merah  pejal  standar  (SNI).  Hal  ini  dikarenakan  pada  proses pembuatan  bata  merah  pejal  beralur  dilakukan  dengan  cara  pengerjaan  yang  baik,  baik  dari peoses memilih bahan dasar dan proses pencetakan.
Dalam  Penelitian  Kardi  tentang  “Studi  Modulus  Elastisitas  Bata  Merah  Pejal  Terhadap Posisi Pembakaran Dalam Tungku” yang dilakukan dengan sampel sembanyak 22 buah dari tiap lapisan.  Hasil  penelitian  tersebut  yaitu  (1).  Nilai  modulus  elastiitas  rata-rata  bata  merah  pejal yang dilapisi spesi pada posisi atas lebih kecil dari posisi tengah dan posisi tengah lebih kecil dari posisi bawah pembakaran dalam tungku yaitu : 11,599GPa < 19,231GPa < 23,341 Gpa. (2) Besarnya perbedaan nilai modulus elastisitas bata merah pejal yang telah dilapisi spesi terhadap posisi pembakaran dalam tungku dilapisan atas tengah dan bawah adalah 1 : 1,7 : 2,0.
Dalam penelitian Dian Wulandari tentang “Studi Pengujian Tegangan Geser Bata Merah Pejal”  tahun  2004  yang  dilakukan  dengan  sampel  sebanyak  20  buah  didapat  nilai  terendah sebesar  0.217  MPa  dan  nilai  tertinggi  sebesar  1.505 MPa.  Jadi nilai  rata-rata  tegangan geser bata merah pejal adalah 0.8288.
Bata  atau  bata  merah  adalah  batu  buatan  yang  berasal  dari  tanah  liat  yang  dalam keadaan lekat dicetak, dijemur beberapa hari sesuai dengan aturan lalu dibakar sampai matang, sehingga tidak dapat hancur lagi bila direndam air. tanah liat yang digunakan  diambil dari lahan persawahan yang terletak disekitar lokasi pembuatan. Bata merupakan bahan bangunan yang paling umum di gunakan, bata juga lazim disebut orang dengan batu bata.
Selama berlangsung dan setelah proses pembuatan bata merah pejal tradisional selesai, tidak dilakukan “ quality control ”, hal ini disebabkan tidak adanya peralatan yang memadai serta ketidaktahuan tentang syarat mutu bata merah pejal karena kebanyakan didominasi oleh industri kecil ( home industry). Bata merah pejal sebelum dipasarkan seharusnya dilakukan pengecekan mutu bata merah  yang mengacu pada SNI 15 – 2094 – 2000, pengecekan mutu lebih tekankan pada penyerapan air dan sifat tampak bata yang meliputi panjang bata, rusuk-rusuk yang siku, bidang datar yang rata, tidak menunjukkan retak-retak dan bila diketuk suaranya nyaring.
Kebanyakan  masyarakat  Jakarta  belum  banyak  mengetahui  tentang  syarat  mutu  bata merah pejal seperti yang disyaratkan dalam SNI 15–2094–2000 dalam hal ini masyarakat lebih mengetahui tentang sifat tampaknya saja.

## METODA
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Apakah  mutu  bata  merah  pejal  tradisional  di Jakarta memenuhi keenam syarat mutu SNI 15-2094-2000. yaitu :
1) Sifat tampak
2) Ukuran dan toleransi
3) Kuat tekan
4) Garam yang berbahaya
5) Kerapatan semu
6) Penyerapan air
Berdasarkan  tujuan  penelitian  diatas,  maka  metode  penelitian  ini  adalah  metode eksperimen dan metode deskriptif
Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu :
1) Variabel X ( Variabel Bebas ) : Batu bata merah pejal
2) Variabel Y ( Variabel Terikat ) : 1. Sifat Tampak
2. Ukuran dan Toleransi
3. Kuat Tekan
4. Garam yang Membahayakan
5. Kerapatan Semu
6. Penyerapan Air
Populasi  menurut  Sudjana  adalah  totalitas  semua  nilai  yang  mungkin,  baik  hasil menghitung  maupun  pengukuran,  kualitatif  maupun  kuantitatif,  daripada  karakteristik  tertentu mengenai  sekumpulan  objek  yang  lengkap  dan  jelas.  Populasi  sasaran  dalam  penelitian  ini adalah  bata  merah  pejal.  Sampel  dari  penelitian  ini  diambil  secara  acak  (  sample  random  ), diambil  sebanyak  30  buah  benda  uji  dari  toko  material.  Di  setiap  kotamadya  diambil  3.toko material untuk diambil 30 buah benda uji. Di Jakarta terdapat 5 Wilayah, maka dari 5 Wilayah tersebut didapat 450 buah benda uji.
Tabel 4. Hasil Survey Bata Merah Pejal Tradisional di Jakarta.
Wilayah Toko Material Alamat Sumber Bahan Jumlah Bahan Jakarta Timur TB. Jaya (TX) Jl. I Gusti Ngurah Rai Klender Jakarta Timur Wadas Karawang 30 Buah TB. Anugerah (TY) Jl. Batu ampar 3 Condet Jakarta Timur Parung Panjang Bogor 30 Buah TB. Gunung Agung (TZ) Jl. H. Kaping Kp. Rambutan Jakarta Timur Cibitung Bekasi 30 Buah
Wilayah Toko Material Alamat Sumber Bahan Jumlah Bahan Jakarta Selatan TB. Bangunan Jaya (SX) Jl. Jati Utara Pondok Labu Jakarta Selatan Hegarmegah Lemah Bbang 30 Buah TB. Maju (SY) Permata Hijau 2 Kebayoran lama Jakarta Selatan Mulya Jaya Lemah Abang 30 Buah TB. Sumber Alam (SZ) Jl. Kali Bata Utara Jakarta Selatan 30 Buah Jakarta Barat TB. Ahmad (BX) Jl. Meruya Ilir Jakarta Barat Serpong Tangerang 30 Buah TB. Anugerah (BY) Jl. Semanan Raya Daan mogot Jakarta Barat Kulim Pekanbaru 30 Buah TB. Hj Ismed (BZ) Kemanggisan Kebon Jeruk Jakarta Barat Batu Ceper Tangerang 30 Buah Jakarta Utara TB. Terang (UX) Jl. Kelapa Cingkir Kelapa Gading Jakarta Utara 30 Buah TB. Kudus (UY) Jl. Sunter Agung Sunter Jakarta Utara Cipendeuy Bandung Barat 30 Buah TB. Bangunan Jaya (UZ) Jl. Mawar, Rawa Badak Koja Jakarta Utara Lemah Abang 30 Buah Jakarta Pusat TB. Cahaya (PX) Jl. Percetakan Negara Jakarta Pusat 30 Buah TB. Syukur (PY) Jl. Cikini Raya Jakarta Pusat Barengkok Leuliang Bogor 30 Buah TB. Hikmah (PZ) Jl. Minangkabau Manggarai Jakarta Pusat Gunung Tangkil Bogor 30 Buah Jumlah Keseluruhan 450 Buah
Tabel 5. Kebutuhan Batu Bata Merah Pejal untuk masing-masing penelitian.
Data  hasil  survey  di  lokasi  sampel,  wawancara  dan  hasil  pengujian  di  laboratorium tersebut kemudian digunakan sebagai data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian mutu Bata merah pejal tradisonal yang meliputi sifat tampak,  ukuran  dan  toleransi,  kuat  tekan,  penyerapan  air,  kerapatan  semu  dan  garam  yang berbahaya. Terlebih dahulu peneliti melakukan survey ke toko–toko material yang ada di Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1  Sifat Tampak
Sesuai  dengan  SNI  15-2094-2000    pengujian    bata  merah  pejal  pada  sifat  tampak  harus memenuhi  persyaratan  antara  lain  bidang  permukaan  bata  merah  pejal  harus  rata,  rusuk-
JUMLAH BATA MERAH PEJAL TRADISIONAL YANG DI BUTUHKAN
Kerapatan Semu
Ukuran dan Toleransi 10 Buah Bata Merah Pejal Tradisional Kuat Tekan Penyerapan Air Sifat Tampak Garam Yang Berbahaya
10 Buah Bata Merah Pejal Tradisional NAMA PENGUJIAN
10 Buah Bata Merah Pejal Tradisional
rusuknya  siku  satu  terhadap  yang  lain,  tidak  menunjukan  retak-retak  di  permukaan.  Hasil penelitian untuk pengujian sifat tampak pada sampel dari tiap-tiap kelompok memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % seluruh sampel di tiap-tiap kelompok diterima.
Sedangkan  pada  hasil penelitian  Temmy  Ardian  Darwin  dengan  judul  “Pengaruh  Bahan Tambah  Serat  Serabut  Kelapa  Terhadap  Mutu  Bata  Merah  Pejal  Dengan  SNI  15-2094-2000”. Diperoleh  hasil  sifat  tampak  dari  10  sampel  masing-masing  mempunyai  rusuk  yang  siku permukaan yang rata dan tidak menunjukan retak-retak pada permukaan bata merah pejal.

## 2  Ukuran dan Toleransi
Sesuai  dengan  Tabel  ukuran  dan  toleransi  dalam  SNI  15-2094-2000,  maka  pengujian  ukuran dan  toleransi  yaitu  pengujian  dimensi  (panjang,  lebar,  tinggi).  Pada  pengujian  ukuran  dan toleransi  bata  merah  pejal,    toleransi  yang  diijinkan  adalah  panjang  minimum  19.0  cm  dan maksimum  19,4,  lebar  minimum  9.0  cm  dan  maksimum  9.2  cm,  tinggi  minimum  6,5  cm  dan maksimum 6,7 cm.
Dari hasil penelitian untuk pengujian ukuran dan toleransi pada seluruh sampel dari tiap- tiap  kelompok  tidak  memenuhi  SNI  15-2094-2000.  Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % seluruh sampel di tiap-tiap kelompok ditolak.
Sedangkan  pada  hasil penelitian  Temmy  Ardian  Darwin  dengan  judul  “Pengaruh  Bahan Tambah  Serat  Serabut  Kelapa  Terhadap  Mutu  Bata  Merah  Pejal  Dengan  SNI  15-2094-2000”. Diperoleh hasil ukuran dan toleransi dari 10 sampel masing-masing mempunyai Panjang 19.20, Lebar 9,17 dan tebal 4.55.

## 3  Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  kelompok  TX  dari  10  buah  sampel  pengujian  2  buah  sampel  yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 8 buah sampel tidak memenuhi SNI 15-2094 -2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai  tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok TX ditolak. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok TX adalah 45.10 Kg/cm 2 . Maka kelompok TX  tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu <50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok TY dari 10 buah sampel pengujian 8 buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 2 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  %
kelompok TY diterima. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok TY adalah 66.87 Kg/cm 2 .
Maka kelompok TY memenuhi persyaratan SNI yaitu >50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok TZ dari 10 buah sampel pengujian 3 buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 7 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  % kelompok TY ditolak. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok TY adalah 39.84 Kg/cm 2 .
Maka kelompok TY tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu <50kg/cm 2 .
Pengujian  kuat  tekan  kelompok  SX  dari  10  buah  sampel  pengujian  5  buah  sampel  yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 5 buah sampel tidak memenuhi SNI 15-2094 -2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai  tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok SX diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan  kelompok  SX  adalah  46.10  Kg/cm 2 .  Maka kelompok SX  tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu <50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok SY dari 10 buah sampel pengujian 9 buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 1 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  % kelompok SY diterima. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok SY adalah 69.61 Kg/cm 2 .
Maka kelompok SY memenuhi persyaratan SNI yaitu >50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok SZ dari 10 buah sampel pengujian tidak ada yang memenuhi  SNI  15-2094-2000.  Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok SZ ditolak. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok SZ adalah 23.48 Kg/cm 2 . Maka kelompok SZ tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu <50kg/cm 2 .
Pengujian kuat tekan kelompok UX dari 10 buah sampel pengujian 7 buah sampel yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 3 buah sampel tidak memenuhi SNI 15-2094 -2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai  tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok UX diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan  kelompok  UX  adalah  57.51  Kg/cm 2 .  Maka kelompok UX  memenuhi persyaratan SNI yaitu >50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok UY dari 10 buah sampel pengujian 3 buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 7 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  % kelompok SY ditolak. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok UY adalah 42.74 Kg/cm 2 .
Maka kelompok SY tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu <50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok UZ dari 10 buah sampel pengujian 7 buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 3 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15-2094-2000.
Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  % kelompok UZ diterima. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok UZ adalah 54.24 Kg/cm 2 . Maka kelompok UZ memenuhi persyaratan SNI yaitu >50kg/cm 2 .
Pengujian kuat tekan kelompok PX dari 10 buah sampel pengujian 10 sampel tesrsebut memenuhi  SNI  15-2094-2000.  Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  %  kelompok  PX  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan kelompok  PX  adalah  74.18  Kg/cm 2 .  Maka  kelompok  PX  memenuhi  persyaratan  SNI  yaitu >50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok PY dari 10 buah sampel pengujian 8 buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 2 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  % kelompok PY diterima. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok PY adalah 61.96 Kg/cm 2 . Maka kelompok PY memenuhi persyaratan SNI yaitu >50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok PZ dari 10 buah sampel pengujian 6 buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 4 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  % kelompok PZ diterima. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok PZ adalah 50.98 Kg/cm 2 . Maka kelompok PZ memenuhi persyaratan SNI yaitu >50kg/cm 2 .
Pengujian kuat tekan kelompok BX dari 10 buah sampel pengujian 4 buah sampel yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 6 buah sampel tidak memenuhi SNI 15-2094 -2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai  tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok BX ditolak. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok BX adalah 48.81 Kg/cm 2 . Maka kelompok BX  memenuhi persyaratan SNI yaitu <50kg/cm 2 .
Untuk pengujian kuat tekan kelompok BY dari 10 buah sampel pengujian 7 buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 3 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  % kelompok BY diterima. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan kelompok BY adalah 54.82 Kg/cm 2 . Maka kelompok SY tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu >50kg/cm 2 .
Untuk  pengujian  kuat  tekan  kelompok  BZ  dari  10  buah  sampel  pengujian  10  sampel tesrsebut memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok PX diterima. Sedangkan nilai rata-rata kuat tekan
kelompok  PX  adalah  64.17  Kg/cm 2 .  Maka  kelompok  PX  memenuhi  persyaratan  SNI  yaitu >50kg/cm 2 .
Sedangkan  pada  hasil penelitian  Temmy  Ardian  Darwin  dengan  judul  “Pengaruh  Bahan Tambah  Serat  Serabut  Kelapa  Terhadap  Mutu  Bata  Merah  Pejal  Dengan  SNI  15-2094-2000”. Diperoleh hasil kuat tekan dari 10 sampel rata-rata 25.24kg/cm 2.

## 4  Penyerapan Air
Pengujian  penyerapan  air  kelompok  TX  dari  10  buah  sampel  pengujian  6  buah  sampel  yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 4 buah sampel tidak memenuhi SNI 15-2094 -2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai  tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok TX diterima. Sedangkan nilai rata-rata penyerapan air kelompok TX adalah 19.94%. Maka kelompok TX memenuhi persyaratan SNI yaitu <20%.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  TY  dari  10  buah  sampel  pengujian  6  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 4 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0  %  kelompok  TY  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  TY  adalah 18.34 %. Maka kelompok TY memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20%.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  TZ  dari  10  buah  sampel  pengujian  1  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 9 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0  %  kelompok  TY  ditolak.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  TY  adalah 20.14%. Maka kelompok TY tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu > 20%.
Pengujian penyerapan air kelompok SX dari 10 buah sampel pengujian 9 buah sampel yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 1 buah sampel tidak memenuhi SNI 15-2094 -2000.
Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai  tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok SX diterima. Sedangkan nilai rata-rata penyerapan air kelompok SX adalah 17.34%. Maka kelompok SX memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20%.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  SY  dari  10  buah  sampel  pengujian  9  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 1 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0  %  kelompok  SY  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  SY  adalah 17.34%. Maka kelompok SY memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20%.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  SZ  dari  10  buah  sampel  pengujian  9  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 1 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0  %  kelompok  SZ  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  SZ  adalah 15.58%. Maka kelompok SZ memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20%.
Pengujian  penyerapan  air  kelompok  UX  dari  10  buah  sampel  pengujian  8  buah  sampel yang  memenuhi  SNI  15-2094-2000  dan  2  buah  sampel  tidak  memenuhi  SNI  15-2094  -2000. Sehingga  berdasarkan  SNI  15-1328-1989  dengan  nilai    tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  % kelompok UX diterima. Sedangkan nilai rata-rata penyerapan air kelompok UX adalah 17.59%. Maka kelompok UX  memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20%.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  UY  dari  10  buah  sampel  pengujian  9  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 1 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0  %  kelompok  SY  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  UY  adalah 19.17%. Maka kelompok SY tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20%.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  UZ  dari  10  buah  sampel  pengujian  9  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 1 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0  %  kelompok  UZ  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  UZ  adalah 17.58 %. Maka kelompok UZ memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20 %.
Pengujian  penyerapan  air  kelompok  PX  dari  10  buah  sampel  pengujian  10  sampel tesrsebut memenuhi SNI 15-2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok PX diterima. Sedangkan nilai rata-rata penyerapan air kelompok PX adalah 17.84 %. Maka kelompok PX memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20 %.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  PY  dari  10  buah  sampel  pengujian  6  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 4 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok PY diterima. Sedangkan nilai rata-rata penyerapan air kelompok PY adalah 19.5
%. Maka kelompok PY memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20 %.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  PZ  dari  10  buah  sampel  pengujian  7  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 3 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar
5.0  %  kelompok  PZ  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  PZ  adalah 19.13 %. Maka kelompok PZ memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20 %.
Pengujian  penyerapan  air  kelompok  BX  dari  10  buah  sampel  pengujian  10  sampel tersebut  memenuhi  SNI  15-2094-2000.  Sehingga  berdasarkan  SNI 15-1328-1989  dengan  nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % kelompok BX diterima. Sedangkan nilai rata-rata penyerapan air kelompok BX adalah 17.58 %. Maka kelompok BX memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20 %.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  BY  dari  10  buah  sampel  pengujian  8  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 2 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0  %  kelompok  BY  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  BY  adalah 17.63%. Maka kelompok BY tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20 %.
Untuk  pengujian  penyerapan  air  kelompok  BZ  dari  10  buah  sampel  pengujian  9  buah sample yang memenuhi SNI 15-2094-2000 dan 1 buah sampel yang tidak memenuhi SNI 15- 2094-2000. Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0  %  kelompok  BZ  diterima.  Sedangkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  kelompok  BZ  adalah 17.63%. Maka kelompok BZ tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu < 20 %.
Sedangkan  pada  hasil penelitian  Temmy  Ardian  Darwin  dengan  judul  “Pengaruh  Bahan Tambah  Serat  Serabut  Kelapa  Terhadap  Mutu  Bata  Merah  Pejal  Dengan  SNI  15-2094-2000”. Diperoleh hasil penyerapan air dari 10 sampel rata-rata 18.37%.
5  Kerapatan Semu
Dalam  SNI  15-2094-2000  nilai  kerapatan  semu  bata  merah  pejal  minimal  adalah  1,2  gr/cm 2 . Seluruh  sampel  benda  uji  dari  tiap-tiap  kelompok  memenuhi  SNI  15-2094-2000.  Karena  nilai kerapatan semu dari hasil penelitian rata-rata lebih dari 1,2 gr/cm 2 . Sehingga berdasarkan SNI 15-1328-1989  dengan  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0  %  seluruh  sampel  di  tiap-tiap kelompok diterima. Nilai rata-rata Kerapatan Semu pada setiap kelompok disajikan dalam bentuk histogram dalam Gambar berikut:
Sedangkan  pada  hasil penelitian  Temmy  Ardian  Darwin  dengan  judul  “Pengaruh  Bahan Tambah  Serat  Serabut  Kelapa  Terhadap  Mutu  Bata  Merah  Pejal  Dengan  SNI  15-2094-2000”. Diperoleh hasil kerapatan semu dari 10 sampel rata-rata 1.76%

## 6  Garam yang Berbahaya
Sesuai  dengan  SII 0021-78   pengujian   bata  merah pejal  untuk  garam  yang berbahaya  harus kurang  dari  50%.  Pengujian  garam  yang  berbahaya  pada  tiap-tiap  kelompok.  Maka  seluruh
sampel  dari  tiap-tiap  kelompok  memenuhi  SII  0021-78.  Sehingga  berdasarkan  SII  0021-78 dengan nilai tingkat mutu lulus uji sebesar 5.0 % seluruh sampel di tiap-tiap kelompok diterima.
Sedangkan  pada  hasil penelitian  Temmy  Ardian  Darwin  dengan  judul  “Pengaruh  Bahan Tambah  Serat  Serabut  Kelapa  Terhadap  Mutu  Bata  Merah  Pejal  Dengan  SNI  15-2094-2000”. Diperoleh hasil garam yang ber bahaya dari 10 sampel rata-rata tidak mengandung garam yang berbahaya.
Berdasarkan tabel SNI 15-1328-1989 tentang syarat penerimaan mutu bata merah pejal. Diperoleh  nilai  tingkat  mutu  lulus  uji  sebesar  5.0%.  Maka  dari  hasil  penelitian  diatas  dapat disimpulkan dgn tabel berikut :

## Tabel 6 Tabel Rangkuman Hasil Pengujian Tiap-Tiap Kelompok
Pengujian Kelompok Sifat tampak Ukuran dan Toleransi Kuat Tekan Kerapatan Semu Penyerapan Air Garam yang berbahaya TX D T T D D D TY D T D D D D TZ D T T D T D SX D T T D D D SY D T D D D D SZ D T T D D D BX D T T D D D BY D T D D D D BZ D T D D D D UX D T D D D D UY D T T D D D UZ D T D D D D PX D T D D D D PY D T D D D D PZ D T D D D D
Keterangan :
D    = Diterima (Lulus Uji)
T    = Ditolak (Tidak Lulus Uji)

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  SNI  15-2094-2000,    syarat  mutu  bata  merah  pejal  tradisional    untuk  sifat tampak adalah bidang permukaan bata merah pejal harus rata permukaan, rusuk-rusuknya siku  dan  tidak  menimbulkan  retak-retak.  Hasil  analisis  dari  ketiga  pengujian  sifat  tampak
tersebut  menunjukkan    sampel  bata  merah  pejal  tradisional  di  tiap-tiap  wilayah  memenuhi SNI 15-2094-2000.
2. Berdasarkan  tabel  ukuran  SNI  15-2094-2000  hasil  analisa  ukuran  dan  toleransi,  maka sampel bata merah pejal tradisional di tiap-tiap wilayah tidak memenuhi SNI 15-2094-2000.
3. Dalam  SNI  15-2094-2000 nilai  kuat  tekan  rata-rata  minimum  bata  merah  pejal    adalah  50 kg/cm 2 . Hasil analisa untuk kuat tekan rata-rata wilayah TX, TZ, SX, SZ, BX dan UY tidak memenuhi tingkat mutu bata merah pejal yang ada di SNI 15-2094-2000 karena hasil kuat tekan rata-rata < 50 kg/cm 2 . Sedangkan nilai kuat tekan wilayah TY, SY, BY, BZ, UX,UZ, PX, PY dan PZ memenuhi tingkat mutu bata merah pejal yang ada di SNI 15-2094-2000 karena hasil kuat tekan rata-rata  > 50 kg/cm 2 .
4. Berdasarkan  ketentuan  dari  SNI  15-2094-2000,  nilai  penyerapan  air  <  20%  hasil  analisa penyerapan  air  untuk  wilayah  TX–TY,  SX–SY-SZ,  BX-BY-BZ,  UX–UY-UZ  dan  PX-PY-PZ lulus uji SNI 15-2094-2000. Karena nilai penyerapan air dari kelompok tersebut kurang dari 20%. Sedangkan wilayah TZ tidak memenuhi mutu bata merah pejal yang ada di SNI  15- 2094-2000 karena melebihi batas ketentuan SNI yaitu 20,14%.
5. Dalam SNI 15-2094-2000 nilai kerapatan semu rata-rata minimum bata merah pejal  adalah 1,2 gr/cm 2 . Hasil analisa untuk kerapatan semu adalah semua wilayah dari bata merah pejal memenuhi  mutu  SNI  15-2094-2000.  Karena  nilai  kerapatan  semu  dari  seluruh  kelompok melebihi nilai ukuran yang ada di SNI 15-2094-2000.
6. Berdasarkan ketentuan dari SII 0021 - 78, nilai kandungan garam yang berbahaya pada bata merah  pejal  adalah  kurang  dari  50%.  Hasil  analisa  kandungan  garam  yang  berbahaya  di tiap-tiap wilayah memenuhi SII 0021 - 78, karena nilai kandungan garam kurang dari 50%.++

## DAFTAR PUSTAKA
Chandola, Varizani, V.N . Consise Handbook of Civil Engineering.
Daryanto. 1988. Pengetahuan Teknik Bangunan . Jakarta Bina Aksara.
Larasati. Penny. Pengujian Kuat Tarik Bata Merah Pejal . Jakarta : UNJ 2004
Rahardjo,  Pentadri.  1996. Komponen  Penentu  Mutu  Bata  Merah  Pejal  di  Pasaran  Kodya Semarang  dan  Alternatif  Upaya  Peningkatannya .  Semarang  :  Politeknik  Universitas Diponegoro
SII 0021-1978. 1978. Pengujian Mutu Bata Merah Pejal . Jakarta : Departemen Perindustrian.
SNI  15-1328-1989.  1989. Syarat  Penerimaan  Bata  Merah  Pejal .  Jakarta  :  Badan  Standarisasi Nasional.
SNI  15-2094-2000.  2000. Bata  Merah  Pejal  Untuk  Pasangan  Dinding. Jakarta  :  Badan standarisasi nasional.
Sudjana. 1996. Metoda Statika . Bandung Tarsito.
Supribadi. IK. 1986. Ilmu Bangunan Gedung Seri Bangunan Sipil A. Bandung. Armico.
http://ms.wikipedia.org/wiki/jakarta.htm
http://toegas.blogspot.com/2009/02/contentmicrosoft-word-10-normal-0.html